Mardiah, Ezri Pabumbung Lapua, I Putu Wahyudiantara, Muhammad Iqbal, Indah  Lestari, Rodiyatunnisa, Nurul Sakinah, Herlina, Lia Novianti, Opie Aulia Fadilah
Studi Laju Korosi  Logam Aluminium  Dengan Penambahan Inhibitor Dari Ekstrak Daun Karamunting ( Rhodomyrtus Tomentosa ) dalam larutan NaCL

## STUDI LAJU KOROSI  LOGAM ALUMINIUM DENGAN PENAMBAHAN INHIBITOR DARI EKSTRAK DAUN KARAMUNTING (RHODOMYRTUS TOMENTOSA) DALAM LARUTAN NaCl

## ALUMINUM CORROSION STUDY  WITH ADDITION OF INHIBITOR FROM KARAMUNTING LEAF (RHODOMYRTUS TOMENTOSA) IN NaCl SOLUTION
Mardiah * , Ezri Pabumbung Lapua, I Putu Wahyudiantara, Muhammad Iqbal, Indah  Lestari, Rodiyatunnisa, Nurul Sakinah, Herlina  Lia Novianti, Opie Aulia Fadilah
,
Program Studi Teknik Kimia, Universitas Mulawarman Jalan Sambaliung No. 9 Kampus Gunung Kelua, Samarinda *Email : mardiah@ft.unmul.ac.id

## ABSTRAK
Kebutuhan  akan  energi  listrik  yang  terus  meningkat  tidak  sebanding  dengan  suplay  yang  ada sehingga diperlukan energi alternatif. Aluminium merupakan salah satu sumber daya mineral hasil pengolahan  bauksit,  yang  ketersediaannya  cukup  banyak.  Sifat  aluminium  yang  dapat  di- recycle atau diolah ketika tidak digunakan lagi, menjadi bahan baku yang baik untuk pengembangan baterai logam udara yakni baterai aluminium udara atau Aluminium Air Battery . Reaksi yang terlibat adalah reaksi  oksidasi  pada  anoda  dan  reduksi  oksigen  pada  katoda,  sehingga  logam  aluminium  rentan terhadap  korosi.  Oleh  karena  itu,  perlu  ditambahkan  zat  inhibitor  yang  ramah  lingkungan  seperti ekstrak daun karamunting (Rhodomyrtus tomentosa) untuk menghambat laju korosi aluminium.
Kata Kunci : aluminium, laju korosi

## ABSTRACT
The  need  for  increasing  electrical  energy  is  not  proportional  to  the  existing  supply  so  that alternative  energy  is  needed.  Aluminum  is  one  of  the  bauxite's  mineral  processing  resources, which has a lot of availability. The properties of aluminum that can be recycled or processed when not  in  use  again,  become  a  good  raw  material  for  the  development  of  metal  air  batteries  ie aluminum  air  batteries  .  The  reaction  involved  is  the  oxidation  reaction  at  the  anode  and  the oxygen reduction at the cathode, so that the aluminum metal is susceptible to corrosion. Therefore, it  is  necessary  to  add  environmentally  friendly  inhibitors  such  as  karamunting  leaf  extract (Rhodomyrtus tomentosa) to inhibit the rate of aluminum corrosion.
Key Words : aluminium, rate of corrosion

## 1. PENDAHULUAN
Aluminium  merupakan  logam  mineral  yang diperoleh  dari  hasil  pengolahan  bauksit,  menurut Badan  Geologi  (2015)  disebutkan  bahwa  total sumber  daya  bauksit  Indonesia  mencapai  3.6 milyar  ton  dalam  bentuk  bijih  dan  1.7  milyar  ton dalam  bentuk  logam  dengan  cadangan  mencapai 1.2 milyar ton dalam bentuk bijih dan 500 juta ton dalam  bentuk  logam.  Selain  ketersediaan  nya yang  melimpah,  keunggulan  logam  aluminium adalah  dapat  di- recycle kembali.  Sehingga aluminium  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan untuk  membuat  baterai  aluminium-udara  atau Aluminium-Air  Battery. Adapun  reaksi  yang terlibat dalam pembuatan baterai aluminium udara adalah reaksi oksidasi dan reduksi. Dimana reaksi
oksidasi  terjadi  pada  anoda  yakni  aluminium dan  membentuk  endapan  oksida pada  akhir reaksi.  Dan  reaksi  reduksi  oksigen  (O 2) yang terkandung  dalam  udara  pada  katoda.  Sehingga aluminium  rentan  terhadap  korosi.  Oleh  karena itu, perlu ditambahkan zat inhibitor agar baterai dapat bertahan lebih lama.
Inhibitor  korosi  merupakan  suatu  zat  yang apabila  ditambahkan  dalam  jumlah  sedikit  ke dalam  lingkungan  akan  menurunkan  serangan korosi lingkungan terhadap logam. Beberapa zat inhibitor  antara  lain  derivatif  dari  pyridine, benzotriazole,  triazoline,  hydrazine,  phenol  dan lain-lain.  Namun  kebanyakan  dari  zat  inhibitor tersebut  mahal  dan  bersifat  toksik  (Deng  dkk, 2012).
Mardiah, Ezri Pabumbung Lapua, I Putu Wahyudiantara, Muhammad Iqbal, Indah  Lestari, Rodiyatunnisa, Nurul Sakinah, Herlina, Lia Novianti, Opie Aulia Fadilah
Studi Laju Korosi  Logam Aluminium  Dengan Penambahan Inhibitor Dari Ekstrak Daun Karamunting ( Rhodomyrtus Tomentosa ) dalam larutan NaCL
Oleh  karena  itu,  diperlukan  inhibitor  yang lebih  ramah  terhadap  lingkungan.  Deng  dkk (2012)  menggunakan  ekstrak  daun  bunga  melati (Jasminum  nudiflorum  Lindl) untuk  menghambat laju  korosi  aluminium  dalam  larutan  HCl  1  M. Efisiensi  inhibisi  meningkat  seiring  dengan meningkatnya  konsentrasi  inhibitor  yakni  sebesar 90%  dengan  waktu  immersi  2  jam.  Abiola  dan Otaigbe  (2009)  menggunakan  ekstrak  tanaman jenis Phyllanthus amarus untuk menghambat laju korosi  aluminium  dalam  larutan  NaOH  2  M diperoleh  effisiensi  inhibisi  sebesar  76%  dengan waktu  immersi  6  jam.  Halambek  dkk  (2013) menggunakan  ekstrak  minyak  daun  bay (Laurus Nobilis  L.) untuk  menghambat  laju  korosi aluminium  dalam  larutan  NaCl  3%  diperoleh efisiensi  inhibisi  sebesar  90,2%  dengan  lama waktu immersi 24 jam.
Sementara itu, tanaman karamunting (Rhodomyrtus  tomentosa) merupakan  gulma  dan hanya  dibiarkan  menjadi  semak  belukar  serta tidak  dimanfaatkan  dengan  maksimal.  Dari  hasil penapisan  fitokimia  pada  daun  dan  buah karamunting diketahui positif mengandung senyawa  tanin  (Putri  dan Yuliawati,  2015).  Favre dan  Landolt  (1993)  menyatakan  bahwa    senyawa tannin  dapat  digunakan  untuk  menghambat  laju korosi baja dalam larutan garam.
Adapun dalam penelitian ini, telah dilakukan studi korosi logam aluminium dalam media garam untuk  mengetahui  pengaruh  inhibitor  terhadap laju korosi aluminium.

## 2. METODE PENELITIAN

## Inhibitor Ekstrak daun Karamunting
Pada proses pembuatan Inhibitor, Disiapkan daun karamunting  yamg  telah  dikeringkan  dengan  di angin-anginkan lalu dikeringkan daun karamunting  dengan  menggunakan  Oven  dengan suhu  60 o C  selama  2  hari  lalu  dihancurkan  daun karamunting  yang  kering  dengan  menggunakan blender,  lalu  ditimbang  daun  karamunting  yang telah  dihancurkan  sebanyak  15  gram  dengan menggunakan neraca analitik, kemudian dilarutkan daun karamunting yang telah dihancurkan  dengan  etanol  sebanyak  450  mL. Kemudian  diekstraksi  dengan  menggunakan sokhlet  .  Setelah  itu  disaring    lalu filtrate yang didapat  ditampung  dalam  wadah  yang  berbeda kemudian  didestilasi  pada  suhu  70°C,  untuk memisahkan  ekstrak  dari  pelarutnya.  Ekstrak kasar  yang  diperoleh  ditimbang  sebanyak  25  mg dan  dilarutkan  dengan  25  ml  etanol.  Dan
didapatkan  larutan  inhibitor  dengan  konsentrasi 1000  ppm  dan  diencerkan  menjadi  10,20  ,30 dan 40 ppm.

## Preparasi Benda Uji
Benda  uji  yang  digunakan  berupa  Aluminium yang  dipotong  dengan  ukuran  5  cm  x  2  cm  x 0.01  cm,  Benda  uji  tersebut  dibersihkan  dari kotoran (lemak dan debu) dengan menggunakan aquadest  dan  aseton  dan  setelah  itu  ditimbang berat  awal  masing-masing  spesimen  sebelum diuji.

## Pengujian Korosi
Sampel  Aluminium  yang  telah  disiapkan masing-masing  dicelupkan  ke  dalam  larutan campuran  NaCl  1  M  dan  larutan  inhibitor sebanyak  10  ml  sesuai  dengan  variabel  dengan waktu  perendaman  dilakukan  selama  60  menit. Setelah  perendaman  spesimen  dikeluarkan, dicuci  sambil dialiri aliran air dan aseton untuk menghilangkan  produk  korosi,  lalu  dikeringkan dengan  menggunakan  aliran  udara  panas. Setelah  itu  spesimen  ditimbang  kembali  hingga konstan sebagai bobot akhir.
Laju Korosi dihitung dengan persamaan berikut ini :
………………… (1) (2)
Laju korosi (milimeter/tahun)                   (3)
Dimana r u adalah laju korosi tanpa inhibitor dan r p adalah laju korosi dengan inhibitor, w adalah berat aluminium yang hilang , D adalah densitas aluminium,  A  adalah  luas  aluminium  dan  t adalah  waktu  imersi.  I  adalah  efisiensi  inhibisi dan adalah surface coverage

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hilang  nya  material  sebagai  laju  korosi (mm/tahun)  aluminium  sebagai  fungsi  waktu dapat dilihat pada Tabel 1. Penelitian berlangsung  pada  suhu  kamar  dan  tekanan atmosfer.  Pada  Tabel  1  menunjukan  bahwa tingkat korosi menurun seiring dengan bertambahnya  konsentrasi  inhibitor.  Hal  ini menunjukan  bahwa  ekstrak  daun  karamuntiing dapat menurunkan laju korosi aluminium dalam larutan  garam.  Dengan  membandingkan  antara logam  aluminium  yang  diberi  inhibitor  lebih lambat  laju  korosi  nya  dibandingkan  dengan
Mardiah, Ezri Pabumbung Lapua, I Putu Wahyudiantara, Muhammad Iqbal, Indah  Lestari, Rodiyatunnisa, Nurul Sakinah, Herlina, Lia Novianti, Opie Aulia Fadilah
Studi Laju Korosi  Logam Aluminium  Dengan Penambahan Inhibitor Dari Ekstrak Daun Karamunting ( Rhodomyrtus Tomentosa ) dalam larutan NaCL
aluminium  yang  diimersikan  ke  dalam  larutan garam tanpa penambahan inhibitor.
Tabel 1. Laju korosi, Daya inhibisi dan surface coverage inhibitor waktu Laju Korosi Daya inhibisi surface coverage (ppm) (jam) (mm/tahun) 0 1 2,27 0% 0 10 1 1,30 43% 0,43 20 1 1,30 43% 0,43 30 1 0,97 57% 0,57 40 1 0,97 57% 0,57
Hal ini menunjukkan bahwa sampel organik dari ekstrak daun karamunting tersebut teradsorbsi ke  permukaan  aluminium  sehingga  terjadi pemblokiran lokasi reaksi, dan melindungi Al dari serangan  Cl-ion  agresif  dari  larutan  garam.  Ada beberapa  jenis  senyawa  organik    pada  ekstrak daun  karamunting,  yaitu:  flavonoid,  kuinon, polifenolat,  steroid  dan  triterpenoid.  Selain  itu, mengandung senyawa aktif permukaan non-volatil yang  dikenal  sebagai  saponin  dan  tanin.  Saponin adalah  senyawa  kompleks  yang  terdiri  dari  satu atau lebih monosakarida ditambah dengan aglikon non-polar,  dengan  berat  molekul  lebih  dari  500. Tanin  adalah  senyawa  yang  larut  dalam  air,  ester dari  asam  alifatik  dan  fenolik  atau  oligomer  dan polimer  dari  polihidroksi  flora-  Unit  3-ol  dengan berat  molekul  antara  500  dan  3000.  Tanin merupakan  salah  satu  jenis  senyawa  yang termasuk  ke  dalam  golongan  polifenol.  Tanin merupakan  senyawa  makromolekul  golongan polifenol  yang  bersifat  polar  sehingga  ekstraksi tanin  dilakukan  menggunakan  pelarut  polar. Struktur molekul tanin dapat dilihat pada Gambar 4.1

## Gambar 1. Struktur molekul tannin
Tanin  dapat  menghambat  korosi  karena tannin  dapat  membentuk  senyawa  kompleks. Senyawa  kompleks  yang  dibentuk  oleh  tannin nantinya  akan  melapisi  logam  dan  berguna  untuk
menghambat korosi.
Gugus  fungsi  yang  berperan  dalam interaksi  antar  molekul-molekul  tanin  dan permukaan  Aluminium  membentuk  selaput pelindung  adalah  gugus  hidroksil.  Gugus hidroksil pada molekul tanin dapat membentuk ikatan  kovalen  dengan  aluminium,  semakin banyak  tanin  yang  teradsorpsi,  semakin  besar daya  inhibisinya,  sehingga  laju  korosi  semakin berkurang.
Gambar 2. Model Adsorpsi Ishoterm
Langmuir inhibitor pada permukaan aluminium
Sebagaimana  tampak  pada  Gambar  2.  Dimana adsorbsi Ishoterm Langmuir dapat memodelkan proses  adsorbsi  inhibitor  pada  permukaan aluminium. Dengan memplot antara C (konsentrasi  inhibitor  )  terhadap  C/Θ  dan  K adalah  konstanta  equilibrium  seperti  pada persamaan berikut ini :
Adapun  kinetika  korosi  aluminium  dengan  dan tanpa inhibitor dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4
Gambar  3.  Model  Kinetika  orde  0  untuk korosi aluminium tanpa inhibitor
Mardiah, Ezri Pabumbung Lapua, I Putu Wahyudiantara, Muhammad Iqbal, Indah  Lestari, Rodiyatunnisa, Nurul Sakinah, Herlina, Lia Novianti, Opie Aulia Fadilah
Studi Laju Korosi  Logam Aluminium  Dengan Penambahan Inhibitor Dari Ekstrak Daun Karamunting ( Rhodomyrtus Tomentosa ) dalam larutan NaCL
Gambar 4. Model Kinetika orde 0 untuk korosi aluminium dengan inhibitor
Dengan  memplot antara waktu (t) dan berat yang hilang (Wt) mengikuti persamaan :
Maka  diperoleh  persamaan  garis  lurus  atau  linier dengan  R 2 berturut  –turut  0,9949  dan  0,9139 sehingga  kinetika  korosi  logam  aluminium  baik dengan  dan  tanpa  inhibitor  mengikuti  kinetika reaksi dengan orde 0.

## 4. KESIMPULAN
Ekstrak  daun  karamunting  terbukti  mampu menghambat laju korosi aluminium dalam larutan NaCl 1 M dengan efisiensi penghambatan sebesar 57% pada konsentrasi ekstrak 30 dan 40 ppm dan adsorbsi  inhibitor  molekul  konsisten  dengan adsorpsi  isoterm  Langmuir. Hubungan  kinetika orde 0 (nol) diperoleh
dari pengolahan  data  pengukuran  penurunan  berat aluminium terhadap waktu imersi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abiola  Olusegun  K.  Otaigbe  J.O.E.  2009.The effects  of  Phyllanthus  amarus  extract  on corrosion and kinetics of corrosion process of aluminum  in  alkaline  solution. Corrosion
Science . 51. 2790–2793
Badan  geologi,  Pusat  sumber  daya  geologi, Kementerian  Energi  Dan  Sumber  Daya Mineral.  2015.  Executive  summary Pemutakhiran  data  dan  neraca  sumber daya mineral.
Deng  Shuduan,  Li  Xianghong.  2012.  Inhibition by  Jasminum  nudiflorum  Lindl.  leaves extract  of  the  corrosion  of  aluminium  in HCl  solution. Corrosion Science .64.  253– 262.
Favre  M,  Landolt  D.  1993.  The  Influence  of Gallic  Acid  On  The  Reduction  of  Rust  on Painted Steel Surface, J. Corrosion Science 34, 1483-1492.
Halambek  Jasna,  Berkovic  Katarina,  Vorkapic Furac Jasna. 2013. Laurus nobilis L. oil as green  corrosion  inhibitor  for  aluminium and  AA5754  aluminium  alloy  in  3%  NaCl solution. Materials  Chemistry  and  Physics 137.788-795.